igo ACADEMIE DES SCIENCES. 



fonte en un temps très court, nous avons pu faire de nouvelles recherches 

 sur ce sujet. 



Si l'on place 5ooS de fer de Suède en petits fragments, dans un creuset 

 de magnésie cylindrique et que l'on chauffe rapidement le métal au four 

 électrique de façon à l'amener à l'état tle fusion complète, puis que l'on 

 vienne à retirer le creuset et qu'on le laisse refroidir à l'air, le culot métal- 

 lique se creuse et se solidifie, sans que rien sorte de l'intérieur ('). 



Répétons la même expérience avec le même poids de fer additionné de 

 charbon de sucre et placé dans un creuset de graphite cylindrique, bon 

 conducteur de la chaleur, de même forme que le creuset de magnésie 

 employé précédemment. Nous avons chauffé ce fer pendant 5 minutes 

 avec un courant de 600"'"'' sous iio™'**, de façon à obtenir la fonte la 

 plus simple, celle qui ne renferme que du fer et du carbone. Nous sortons 

 alors du four électrique le creuset qui contient la fonte liquide, nous le 

 plaçons sur une plaque métallique et nous le laissons refroidir lentement 

 à l'air en évitant toute vibr-ation. Dans ces conditions, le métal reste liquide 

 un certain temps, quelques bulles de gaz viennent se dégager à la surface, 

 puis il commence bientôt à se solidifier. Il se produit tout d'abord une 

 couche métallique solide et bien horizontale. Mais, peu d'instants après, 

 par un point de moindre résistance, on voit sortir une certaine quantité de 

 métal encore liquide qui est chassée par la pression intérieure. Tantôt cette 

 sortie du métal liquide se produit en une fuis, tantôt elle se produit par 

 deux poussées successives. La figure i représente la surface d'un culot île 

 fonte après sortie du métal dans ces dernières conditions. En même temps, 

 si l'on examine la j)artie inférieure du culot de fonte, on remarque qu'elle 

 a épousé, dans ses moindres sinuosités, la surface intérieure du creuset. 



Nous avons souvent répété cette double expérience; elle nous a toujours 

 donné les mêmes résultats. 



Mais on peut penser que celte sortie ilu métal est due à l'expansion des 

 gaz en solution dans le liquide, gaz qui se dégagent au moment île la soli- 

 dification. 



Nous ferons remarquer à ce sujet que la surlace du métal repoussé en 

 dehors du culot, est absolument lisse et qu'elle ne présente aucune trace 

 d'un rochage semblable à celui de l'argent. De plus, si nous scions le culot 



( ' ) Dans un creuset de magnésie, le fer fondu ne mouille pas la paroi ; au contraire, 

 dans un creuset de graphite, la fonle en fusion mouille le carbone et s"élève légè- 

 rement sur les bords par capillarité. 



